SÉANCE DU 6 JUILLET 1914. 5l 



minimum est situé vers ^oo". Mais, en valeur absolue, les susceptibilités 

 observées restent toujours plus grandes. 



Afin de repérer les températures de transformations éventuelles de ces 

 trois oxydes, je les ai soumis à l'analyse thermique au moyen du galvano- 

 mèlre double Le Chatelier-Saladin avec enregistreur photographique. Les 

 courbes obtenues sont reproduites ci-contre. La courbe 1 (oxyde précipité) 

 confirme le fait connu du dégagement intense de chaleur au voisinage de 

 4oo° (c); la courbe II a trait à l'oxyde de Péan : on voit encore une trans- 

 formation à la même température, mais avec un dégagement moindre de 

 chaleur. L'oxyde du ferrite (IIl) se transforme de même, mais vei's 700" 

 seulement (d). Les trois courbes montrent en outre une absorption de 

 chaleur due au départ de l'eau qui s'élimine en majeure partie vers i3o°- 

 i5o"(aet 6). 



A première vue, aucun rapprochement ne parait possible entre les résul- 

 tats magnétiques et ceux de l'analyse thermique. Il est cependant remar- 

 quable que la faible susceptibilité de l'oxyde transformé soit presque atteinte 

 ayant la transformation, ce qui n'est pas sans rappeler des variations ana- 

 logues présentées par d'autres corps ferromagnétiques, avec cette dilTérence 

 que les changements sont ici irréversibles. 



J'ai observé encore que, par des traitements thermiques différents, on 

 pouvant obtenir des oxydes incomparablement plus magnétiques, ainsi que 

 des accroissements passagers de la susceptibilité. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la vitesse de transformation des aciers à 

 réchauffement et sur la résistance électrique spécifique du fer. Note 

 de M. A. PoRTEvisr, présentée par M. Henry Le Chatelier. 



On sait que, par trempe, on peut augmenter la résistance électrique des 

 aciers; cet accroissement correspond au maintien en solution solide d'une 

 certaine quantité de carbone; d'après Bénédicks, on peut même, par ce 

 moyen, calculer la quantité C de carbone mise solution solide du fait de ce 

 traitement d'après la formule 



Ap — 26,8C, 



Ap étant l'accroissement de résistivité. ^ 



Or, pour un acier donné, pour une température donnée et pour des 



